— 195 — 



Tabella VI. 



A = 5.5 



In 



15 



20 



S 25 



CO 



35 



40 



45 



50 



55 



N=0.567 



0.218 



0.118 



0.074 



0.052 



0.039 



0.030 



0.025 



0.019 



0.01 G 



0.013 



N, 



0.216 



0.120 



0.077 



0.053 



0.039 





0.024 





0.016 





« I valori N, sono quelli dati dal Du Bois; la concordanza quasi per- 

 fetta coi nostri dimostra quanto prima abbiamo asserito, che cioè l'esistenza 

 delle eliche interne non altera l'andamento dei fenomeni, ed è anche prova 

 dell'esattezza delle nostre misure. 



« La tabella V mostra come i valori di N sieno variabilissimi per le 

 piccole lunghezze, ma tendano a diventare costanti al crescere di queste ; la 

 costanza non è ancor raggiunta ma è molto prossima per la lunghezza supe- 

 riore a 55 circa. Il sig. Du Bois ha dimostrato che il fattore smagnetizzante 

 per lunghezze non inferiori a 100 diametri è proporzionale alla sezione (a 

 pari lunghezza) ; ma, se si osservano i dati del Du Bois, si nota che al di 

 sopra dei 50 diametri i valori si accostano rapidamente a tale proporzionalità, 

 se ne può dunque arguire che : il fattore smagnetizzante diventa proporzio- 

 nale alla sezione quando la distribuzione della magnetizzazione interna di- 

 venta uniforme. 



« Il presente studio completa quelli precedenti, anche per quanto riguarda 

 la questione della penetrazione del magnetismo nell'interno del ferro. Gli strati 

 interni sono in ogni caso ben lontani dall'esser privi di magnetizzazione, anzi 

 la distribuzione, uniforme quasi rigorosamente per lunghezze superiori a circa 

 50 diam., si scosta, poco dall'uniformità fino a una quindicina di diam. circa, 

 sebbene la f. smagnetizzante sia grandissima in questi cilindri, e molto sen- 

 sibile anche in quelli di 50 diametri. Questo punto della questione ci pare 

 risoluto in modo completo. 



« I principali risultati si possono riassumere come segue: 

 « La distribuzione del magnetismo indotto è sensibilmente uniforme fino 

 a 50 diam. circa. 



« Al di sotto dei 50 diam. si manifesta un aumento dal centro alla pe- 

 riferia che si va accentuando al diminuir della lunghezza, prima lentamente 

 poi (sotto a 15 diam.) rapidamente. 



« Per valori molto piccoli e molto grandi (1 e III tratto della curva 

 magnetica normale) della f. magnetizzante effettiva, la variabilità dell'inten- 

 sità magnetica indotta è minore. 



